( i66 ) 

 rie très-liquide. Le cuivre s'empare d'une forte proportion ( i ) du silicium 

 mis à nu dans cette opération et reste sous la forme d'une matière blanche, 

 plus fusible que l'argent, et qui nous a servi de point de dépait pour faire 

 d'autres alliages. 



» L'alliage de cuivre contenant 4,8 pour loo de silicium possède une 

 belle couleur bronze clair : il est ini peu moins dur que le fer, il se com- 

 porte à la lime, à la scie et au tour exactement comme le fer, tandis que 

 le bronze ordinaire, beaucoup moins dur, graisse les outils. Sa ductilité 

 est parfaite, et les fils qui ont été tirés à l'atelier de précision, où cette ma- 

 tière a été étudiée et soumise à des épreuves comparatives, possèdent une 

 ténacité au moins égale à celle du fer. Ce siliciure est aussi fusible que le 

 bronze ordinaire. 



» Les autres siliciures deviennent d'autant plus durs que la quantité de 

 silicium augmente. Mais ils perdent en même temps de la ductilité. Ces 

 siliciures sont tous caractérisés par ce fait que le silicium y est distribué 

 d'une manière uniforme dans toute la masse, si bien qu'ils sont toujours 

 homogènes et ne sont pas susceptibles de liquation. C'est avec la ténacité, 

 la dureté et la ductilité une qualité très-précieuse de notre acier de cuivre 

 (ce qui prouve que le silicium modifie le cuivre dans le même sens que le 

 charbon et le silicium modifient le fer pour le transformer en acier). Nous 

 présentons à l'Académie deux petites pièces de canon en cette matière, 

 l'une contenant 4,8 pour loo de silicium, l'autre plus riche en silicium, plus 

 dure, mais un peu cassante Ces pièces ont été travaillées à l'atelier de préci- 

 sion, et leur matière a été soumise à toutes les épreuves nécessaires ])our con- 

 stater la manière dont elle se comporte sous l'action des différents outils. 

 Elles seront un exemple de plus des applications que pourront recevoir les 

 corps simples les plus connnuns dont la production exige le concours des 

 métaux alcalins et dont le prix dépend uniquement des progrès que fait 

 chaque jour la fabrication du sodium. 



» Le plomb ne semble pas s'allier au silicium, si bien que lorsqu'on éva- 

 pore une solution de silicium dans le zinc du commerce, on trouve au- 

 dessous des culots de silicium un petit globule de plomb que la chaleur n'en- 

 lève jamais entièrement. 



( I ) La scorie se compose de deux parties: l'une légère, limpide et transparente qu'on 

 rejette, l'autre pâteuse et noire; en refondant celle-ci avec une partie de cuivre, on obtient 

 encore du siliciure blanc. Mais il faut chauffer davantage pour que la combinaison s'ef- 

 fectue. 



